323 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. ; 
mejor vidrio de cobalto y de vidrio blanco pulve¬ 
rizado muy fino, en un mortero do acero pulido 
ó de porcelana, y se pasa después todo por un 
tamiz. 
Núm. 7. Dos partos de azufro serán molidas 
y mezcladas íntimamente con ocho partes do vi¬ 
drio blanco pulverizado muy fino,- seis partes do 
nitrato y seis partes de minio. Todo esto debe 
mezclarse, fundirse y molerso como queda indi¬ 
cado en el núm. 6.. 
Núm. 8. Abandónase durante dos ó tres días, 
dentro de ácido nítrico diluido con dos tercios 
do agua, cobalto tostado, bastando el colocarlo 
de cuando en cuando on cenizas calientes. Poco 
á poco se vuelve clara la solución y adquiere un 
hermoso color rojo; entonces se decanta el líqui¬ 
do con precaución para no arrastrar al mismo 
tiempo una parte del depósito formado; en cuan¬ 
to á este último, se le lava repetidas veces con 
agua y un poco de ácido nítrico, para despojarlo 
completamente del poco oolor rojo que puedo 
haber conservado, y después se reúnen las diver¬ 
ías soluciones en un platillo de porcelana. A seis 
partes de esta solución roja se mezelan dos par¬ 
tes de sal marina muy blanca y purificada como 
ya hemos indicado, y cuando queda disuclta se 
separa por decantación el líquido del depósito 
formado, echando aquel en un platillo de porce-, 
lana que se pone en cenizas calientes. Mientras 
que én el espacio de algunas horas que dura la 
evaporación se forma un precipitado*, se deopnta 
con cuidado el líquido, que Be remueve muy bien 
después con una varilla de vidrio, sobro todo j 
cuando comienza á volverse espeso, lo que so ] 
continua hasta que se haya vuelto rojo carmesí* j 
entonces so le vuelve á poner en las cenizas, en 
que vuelvo á adquirir el color azul; después aun 
al aire, en que recobra su color rojo, maniobra 
que se repetirá hasta que se noto que calentando 
la materia salina, no so desprenden vapores ni¬ 
trosos, ó bien que la sustancia puesta en un vaso 
y cubierta de una superficie de algunas líneas, 
so vuelva roja al cabo de media hora sin comuni¬ 
car su color al líquido. Una vez adquirida esta 
prueba, se lava bien la sal, se la seca en un pla¬ 
tillo de porcelana puesto sobre cenizas ardientes, 
y se la vuelve á colocar en asouaB rojas, en las 
que se trasforma en un azul fijo de la mas pere¬ 
grina hermosura. Para usarlo so mezcla una 
parte de este azul con dos partos y media dol 
flujo siguiente: 
Tritúranse juntamente en un mortero una par¬ 
to de vjdrio de bórax bien derretido y una parte 
de cristal de roca; la masa se echará después de 
haber sido derretida, en agua; después se dividirá 
en un mortero de acero, y se molerá muy fino en 
una chapa de vidrio. 
Colores amarillos de M. Steggers. 
^úm. 1. Derrítense, con tres partes de minio, 
tina parte do ácido antimónico, dos partes de una 
mezcla calcinada oompuesta de partea iguales do 
estaño y plomo, una parte do carbonato de sosa 
y veinticuatro partes do un fundiente compuesto 
do una parto do arena cuarzosa blauoa lavada 
y calcinada. Esta preparación da un hermoso 
amarillo do junquillo. 
Núm. 2. Si so quiero quo resulto un lindo 
amarillo de limón, so mezclarán y fundirán jun¬ 
tas dos partes de arena y sois partes de litargirio; 
la materia en fusión se echa on un mortero do 
acero y so muelo muy fino; después se la muele 
con una parto de óxido do plata y ocho partes 
de antimonio: dorrítoso todo á un fuegb de fra¬ 
gua intenso en un crisol de Ilesso, se echa en 
agua fría la masa fundida y se muolo muy fino. 
Núm. 3. Durante una hora, poco mas ó me¬ 
nos, se calienta tu un crisol, á un calor rojo mo¬ 
derado, antimonio diaforético (mezcla do anti- 
moniato y antimónito do potasa) con un peso 
igual y aun doblo do minio, y para usar el.pro¬ 
ducto quo resulta, se lo mczola con partes igua¬ 
les de esto fundiente: mézclanse y muélense per¬ 
fectamente una parto de arena cuarzosa blanca 
lavada y calcinada y tres partes do minio; des¬ 
pués se fundo todo como queda indicado en el 
níim. 3. 
Núm. 4. Divídese urano amarillo ó uranita, 
so tuesta, se disuelve en el ácido nítrico, se fil¬ 
tra la solución y se precipita el plomo que con¬ 
tener puede por medio de algunas gotas de ácido 
sulfúrico. Evapórese después hasta la completa 
sequedad el líquido quo es límpido y verde, y se 
calienta el residuo hasta que queda trasformado 
on una masa salina amarilla. Muélese una parto 
de esta sustancia con tres partes do este fundien¬ 
te: derrítense cuatro partes do minio y.una parto 
de polvo do BÍlieo y después se pulveriza ol pro¬ 
ducto. 
Núm. 5. Divídeso on cintas delgadas una par¬ 
te do plata fina on hoja, y so pulveriza una parto 
de sulfuro de antimonio con una parte de azu¬ 
fre; con estas dos últimas sustancias se cubre el 
fondo de un crisol, encima se pone una capa cío 
plata on hoja, dividida do antemano, y así busc- 
fiivamente hasta que se halle dispuesta por capas 
toda la materia. Entonces se coloca el crisol en 
medio de las ascuas y se cubre con carbones no 
encendidos. Apenas empieza á arder el azufro, 
entra en fusión la materia. Derrámasela enton¬ 
ces en agua pura, se lo seca, échanso tres partes 
de ocre calcinado y so muele todo muy fino. Apli¬ 
case esta materia colorante, sin adición do fun¬ 
diente ni goma, en la superficie dol vidrio; la ca¬ 
pa deberá ser del grueso de una hoja de cuchillo, 
y se quitará luego con un pinoel después do ha¬ 
berla pasado al fuego. 
Núm. 6. El modo do preparar esto oolor os 
exaotamente el mismo que el descrito en el nu¬ 
mero procedente, solo que no se pono mas quo 
una parte de ocre en lugar de tres. El amarillo 
que resulta es de un hermoso-color de paja. Y 
